364 Untersuchuug des Wachses. 



B. Mouatsbericlit. 



Untersuchung des Wachses. — Hager hat sich neuer- 

 dings wieder sehr eingehend mit' der Untersuchung des Bienen- 

 wachses beschäftigt und dabei Gelegenheit gefunden , manche hier- 

 auf bezügliche Angaben anderer Autoren, wie auch solche in seiner 

 „Pharmac. Praxis" theils zu berichtigen, theils zu ergänzen. Das 

 Prüfungsverfahren besteht im Wesentlichen in Folgendem: 



1) Bestimmung des specifischen Gewichts. Das spec. 

 Gew. des "Wachses liegt zwischen 0,954 und 0,965; ist es höher, 

 so ist das Wachs einer Beimischung von Stearin, Harz oder Ja- 

 panwachs, und ist es niedriger, von Paraffin, Ceresin oder Talg 

 verdächtig. Das spec. Gew. wird in der bekannten Weise durch 

 die Schwimmprobe in einer Mischung von Wasser und Weingeist 

 ermittelt; eine frühere Angabe, dass das spec. Gew. manches gel- 

 ben Wachses bis auf 0,945 herabgehen könne, nimmt Hager aus- 

 drücklich zurück. 



2) Lösung in Chloroform oder in einem fetten Oele in 

 der Wärme. Die Lösung ist bei trocknem Bienenwachs völlig klar, 

 in derselben darf sich kein Bodensatz bilden (MineralstofFe, Stärke- 

 mehl etc.) 



3) Borax probe. In einem Reagircylinder werden 6 — 8 C.C. 

 kaltgesättigte Boraxlösung mit einem bohnengrossen Stücke des 

 Wachses bis zum Schmelzen des letzteren erhitzt, sanft agitirt und 

 zum langsamen Erkalten bei Seite gestellt. Das Wachs sammelt 

 sich am Niveau der Flüssigkeit, diese nur wenig trübe lassend; 

 ist sie dagegen undurchsichtig und milchig trübe, so war im Wachs 

 Japanwachs oder Stearin gegenwärtig. Harz und brasilianisches 

 Pflanzenwachs verhalten sich bei dieser Probe wie Bienenwachs. 



4) Soda probe. Wie vorher werden 6 — 7 C.C. Natroncar- 

 bonatlösung (1 Salz, 6 Wasser) und ein bohnengrosses Stück Wachs 

 langsam bis zum Aufkochen erhitzt. Bei reinem Bienenwachs 

 erscheint nach dem Erkalten die Wachsschicht hart, die wässrige 

 Schicht zwar trübe, aber nicht milchig; Stearin macht letztere 

 milchig weiss und Japanwachs breiig, fast steif. War Fichtenharz 

 vorhanden, so findet bei dieser Probe eine glatte Scheidung des 

 Harzes statt; die Masse besteht, wenn man sie nach dem Kochen 



